23 
tersäure durch das Gold von der Einwirkung auf das 
Silber, so wie hier die Schwefelsäure durch das Kupfer 
von der Einwirkung auf das Zink, auf eine rein mecha- 
nische.Weise abgehalten würde, wenn die Mischung dort 
zu wenig Silber und hier zu wenig Zink enthält, ist eine 
Erklärungsart die jetzt schwerlich mehr befriedigen kann. 
Die Kupfersalze werden von den Legirungen aus 
Kupfer und Zink nicht zersetzt, so lange dieselben kei- 
nen gröfseren Zinkgehalt haben als derjenige ist, welcher 
den gleichen M.G. beider Metalle entspricht. Aber bei 
einem nur unbedeutend gröfseren Zinkgehalt tritt sogleich 
die Reduction der Kupfersalze ein, und diese hört nicht 
etwa auf, wenn die Legirung einige Zeit lang wirksam 
gewesen ist, sondern sie schreitet so lange fort bis die 
Legirung vollständig zerlegt ist. Wäre das Metallgemisch 
bei diesem Proceis nur durch den überschüssigen Gehalt 
an Zink wirksam, so würde ein Zeitpunkt eintreten müs- 
sen, wo die Legirung zu dem Verhältnifs von gleichen 
M.G. Zink und Kupfer gelangt ist, also zu einem Ver- 
hältnifs, bei welchem, wenn es ursprünglich vorhanden 
ist, eine Einwirkung auf die Kupfersalze gar nicht mehr 
statt findet. Dies Verhalten der Kupfer- und Zink-Le- 
girungen gab Veranlassung zu der Untersuchung, ob Le- 
girungen aus anderen Metallen vielleicht ein ähnliches 
Gesetz befolgen möchten. Es fand sich, dafs Legirungen 
von Kupfer und Silber die Auflösungen von salpetersau- 
rem Silberoxyd nicht zersetzen, wenn der Silbergehalt 
der Legirung etwa 78 Procent oder darüber beträgt. Das 
‚Kupfer welches bekanntlich das salpetersaure Silberoxyd 
mit derselben Heftigkeit zersetzt, mit welcher der Kupfer- 
vitriol durch Zink zerlegt wird, verhält sich ganz unthä- 
tig in den Legirungen mit Silber, so lange es nicht in 
einem gröflseren Verhältnifs als in dem von 22 Procent 
in der Metallmischung vorhanden ist. Geht der Kupfer- 
gehalt des Silbers über dies Verhältnifs hinaus, ‚so tritt 
die Reduction des Silbers aus der salpetersauren Auflö- 
